‫اسد)‬ ‫بنزوك‬ ‫امينو‬ ‫(بارا‬ ‫من‬ ‫مشتق‬ ‫جديد‬ ‫كالبي‬ ‫بوليمر‬ ‫وتشخيص‬ ‫تحضير‬ ‫كفاءته‬ ‫ودراسة‬ ‫(الفورمالديهايد)‬ ‫مع‬ ‫و(البايوريت)‬ ‫االستخالصي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫تجاه‬ ‫العناصر‬ ‫ايونات‬ ‫الجنابي‬ ‫عمران‬ ‫عباس‬ ‫خالدة‬ ‫عبد‬ ‫زهراء‬ ‫حسوني‬ ‫طابور‬ ‫الكريم‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫التربية‬ ‫الكيمياء/كلية‬ ‫قسم‬ ( ‫ابن‬ ‫الهيثم‬ ) / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫في:‬ ‫استلم‬ 03 ‫/اذار/‬ 6302 ، ‫في:‬ ‫قبل‬ 01 ‫/نيسان/‬ 6302

Keywords: p-amino benzoic acid, Biuret, formaldehyde and chelat resin

In this study terpolymer resin )p-ABBF) was prepared by condensation of (p-amino benzoic acid) and (Biuret) with formaldehyde in (1:1:3) mol ratio using hydrolic acid as a reaction medium at 130±2 ℃ .The synthesized terpolymer resin was characterized by elemental analysis , FT-IR and ( 1 H-NMR) spectroscopy. The intrinsic viscosity was determined. The thermal stability of the terpolymer was analyzed by (TGA and DSC).The morphological feature of the (p-ABBF) terpolymer resin was studied by scanning electron microscopy (SEM).Bach equilibrium method was employed to study analytical efficiency of the terpolymer resin towards certain trivalent and divalent metal ions such as (Cu +2 ,Ni +2 , Co +2 ,Zn +2 ,Cd +2 and Cr +3 ( where these metal ions showed large responded to the terpolymer resin record.The effect of treatment time and pH on the loading capacity of the resin was studied while resin and metal ion concentration were kept constant. The results of max loding capacity for the resin (p-ABBF) were as(Cr +3 =9.8 ,Cu +2 =6.5, Ni +2 =7.6, Co +2 =7.4, Zn +2 =6.5, Cd +2 =5.5). The recovery of ions from resin (p-ABBF) and the regeneration of the resin were also studied using 3M HNO3 as an eluent.The % recovery of each ions from the studied resin are ( Ni +2 =45,Cu +2 = 50.6, Cr +3 =12.3, Co +2 =32.8, Zn +2 =75.2, Cd +2 =68.4 ). 




  


( ‫البوليمري‬ ‫الراتنج‬ ‫تحضير‬ p-ABBF )

  ‫فورمالديهايد‬ , ‫بايوريت‬ , ‫اسد‬ ‫بنزوك‬ ‫امينو‬ ‫بارا‬ . ‫المياه‬ ‫في‬ ‫السامة‬ ‫المعادن‬ ‫أيونات‬ ‫تركيز‬ ‫من‬ ‫لتقلل‬ ‫بايولوجية‬ ‫معالجات‬ ‫متقدمة‬ ‫أكسده‬ ‫وعمليات‬ , ‫األغشية‬ ‫وعمليات‬ , ‫اإلدمصاص‬ ‫وعمليات‬ ‫والكتروكيميائية,‬ ‫كيميائية‬ ‫وتقنيات‬ , ‫ال‬ ‫شائعة‬ ‫كلها‬ ‫التقنيات‬ ‫هذه‬ , ‫أيونات‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫أليون‬ ٍ ‫عال‬ ‫تخصص‬ ‫امتالكها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفلزية‬ ‫األيونات‬ ‫تمتز‬ ‫الراتنجات‬ ‫من‬ ‫نواع‬ ‫التقليدية‬ ‫األيونية‬ ‫المبادالت‬ ‫في‬ ‫البسيطة‬ ‫األلكتروستاتيكية‬ ‫التداخالت‬ ‫بدل‬ ‫وتناسقية‬ ‫أيونية‬ ‫تداخالت‬ [3,4] ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ , ‫تم‬ ‫الكالبية‬ ‫الراتنجات‬ ‫فإن‬ . ‫التقليدية‬ ‫األيونية‬ ‫المبادالت‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫انتقائية‬ ‫تلك‬ ‫مانحة‬ ‫ذرات‬ ‫على‬ ‫تركيبها‬ ‫في‬ ‫تحتوي‬ ‫فعالة‬ ‫مجاميع‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫عضوية‬ ‫بوليمرات‬ ‫ا‬ ‫اساسا‬ ‫بأنها‬ ‫الكالبية‬ ‫الراتنجات‬ ‫تعرف‬ ‫الفلزية‬ ‫العناصر‬ ‫أيونات‬ ‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫معقدات‬ ‫وتكوين‬ ‫التناسق‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫لها‬ ‫لاللكترونات‬ ‫ثالثي‬ ‫دائري‬ ‫دورق‬ ‫من‬ ‫التفاعل‬ ‫نظام‬ ‫يتألف‬ ‫امينو‬ ‫بارا‬ ‫الدورق‬ ‫في‬ ‫مزج‬ , ‫ومحرار‬ ‫لالضافة‬ ‫وفتحة‬ ‫بمكثف‬ ‫مزود‬ ‫العنق‬ 


	7312	‫عام‬ )	1	( ‫العدد‬	03	‫المجلد‬	‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬
	Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci.	Vol. 30 (1) 2017
	p : ‫هي‬ ‫المعاملة‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ -‫لكونها‬ ‫المختلفة‬ ‫الحية‬ ‫الكائنات‬ ‫حياة‬ ‫عند‬ ‫االستعادة‬ ‫نتيجة‬ ‫وكانت‬ , ‫شافط‬ ‫كعامل‬ ‫النتريك‬ ‫حامض‬ ‫باستخدام‬ ) 24 = 50.6, Ni +2 ,Cu 12.3 = +3 Cr =68.4, +2 =75.2, Cd +2 =32.8, Zn +2 Co ) . ‫المفتاحية‬ ABBF ( 45 = +2 ‫الكلمات‬ : -‫بوس‬ ‫المياه‬ ‫تلوث‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫لتأثيرها‬ ‫جدية‬ ‫مشاكل‬ ‫تشكل‬ ‫السامة‬ ‫المعادن‬ ‫أيونات‬ ‫طة‬ ‫في‬ ‫قليلة‬ ‫بتراكيز‬ ‫سامة‬ [1] ‫وعمليات‬ ‫تقنيات‬ ‫وهنالك‬ , ‫است‬ ‫مختلفة‬ ‫عملت‬ ‫ومنها‬ , ‫السامة‬ ‫المعادن‬ ‫أيونات‬ ‫زالة‬ [2] ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ , ‫الباحث‬ ‫عليه‬ ‫ركز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ‫عمال‬ ‫الراتنجات‬ ‫ال‬ ‫الكالبية‬ ‫بسبب‬ ‫السامة‬ ‫المعادن‬ ‫أيونات‬ ‫زلة‬ ‫امكانية‬ ‫قابلية‬ ‫ولها‬ , ‫عملها‬ ‫وسهولة‬ , ‫أخرى‬ ‫مره‬ ‫تنشيطها‬ ‫أعادة‬ ‫ا‬ ‫عالية‬ ‫دمصاص‬ ‫السامه‬ ‫المعادن‬ ‫أيونات‬ ‫لبعض‬ ‫وانتقائيتها‬ , ‫وكفاءتها‬ , ‫تع‬ ‫بعضها‬ ‫ان‬ ‫كما‬ , ‫د‬ ‫أنتقائية‬ ‫راتنجات‬ ‫إذ‬ ‫مصمم‬ ‫انها‬ ‫المتالك‬ ‫ة‬ ‫األ‬ ‫هذه‬ , ‫عل‬ ‫األمثلة‬ ‫ومن‬ ‫مجاميع‬ ‫يها‬ ‫الهيدروكسي‬ ‫ل‬ ( OH -( ‫األمين‬ ‫أو‬ ) 2 NH -( ‫أوالكاربوكسيل‬ ) COOH -‫أو‬ ) ( ‫االيزوميثين‬ (C=N ‫الكاربونيل‬ ‫أو‬ ) ( ‫أوالسلفونات‬ ) O=S=O ( ‫الفسفوريك‬ ‫حامض‬ ‫من‬ ‫المشتقة‬ ‫المجاميع‬ ‫أو‬ ) 4 PO 3 H ‫الذرات‬ ‫فإن‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬ ,) ( ‫مثل‬ ‫المتجانسة‬ ‫غير‬ O,N,S,P ) ‫فصل‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الراتنجات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الكالبية‬ ‫المواقع‬ ‫في‬ ‫األساس‬ ‫تشكل‬ ‫وغيرها‬ ‫المخففة.‬ ‫محاليلها‬ ‫من‬ ‫األيونات‬ ‫األس‬ ‫وقيمة‬ ‫فيها‬ ‫الليكاندات‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫الفلزات‬ ‫تجاه‬ ‫الراتنجات‬ ‫هذه‬ ‫انتقائية‬ ‫إن‬ ‫الهيدروجيني‬ ‫وتستعمل‬ ‫للبيئة‬ ‫الصديقة‬ ‫التقنيات‬ ‫من‬ ‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫وتعد‬ . ‫محطات‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫المشعة‬ ‫الفضالت‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ايضا‬ ‫استطاع‬ ‫كما‬ Dhore ‫وجماعته‬ [9] ‫كالبي‬ ‫راتنج‬ ‫ودراسة‬ ‫تحضير‬ ‫من‬ 4-ASA-U-F) ‫امينو‬ ‫البارا‬ ‫تكاثف‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ) ‫بوساطة‬ ‫طيفيا‬ ‫البوليمر‬ ‫تشخيص‬ ‫وتم‬ ‫حامضي‬ ‫وسط‬ ‫في‬ ‫والفورمالديهايد‬ ‫اليوريا‬ ‫مع‬ ‫اسد‬ ‫سالسليك‬ IR -FT ‫و(‬ H and ( 1 ( ‫البنزوك‬ ‫حامض‬ 0.1 mole ( ‫البايوريت‬ ‫مع‬ ) 0.1mole ( ‫وفورمالديهايد‬ ) 0.3mole ‫التفاعل‬ ‫مزيج‬ ‫الى‬ ‫واضيف‬ ) ( 2M HCL (200ml ‫درج‬ ‫عند‬ ‫التفاعل‬ ‫واجري‬ ‫مغناطيسي‬ ‫بمحرك‬ ‫مزود‬ ‫مسخن‬ ‫على‬ ‫زيتي‬ ‫حمام‬ ‫في‬ ‫الدورق‬ ‫وضع‬ ‫ثم‬ ‫ة‬ ‫حرارة‬ 130 ±2cº ‫لمدة‬ 5h) ‫مجروش‬ ‫على‬ ‫سكب‬ ‫تبريده‬ ‫بعد‬ ‫محمر‬ ‫بني‬ ‫لون‬ ‫ذا‬ ‫رائق‬ ‫محلول‬ ‫تكون‬ ‫التفاعل‬ ‫انتهاء‬ ‫وبعد‬ ) ‫اعادة‬ ‫وتم‬ ‫الناتج‬ ‫جفف‬ ‫ثم‬ ‫البارد‬ ‫المقطر‬ ‫بالماء‬ ‫غسله‬ ‫تم‬ ‫اصفر‬ ‫راسب‬ ‫تكون‬ ‫المستمر,‬ ‫التحريك‬ ‫مع‬ ‫التالي‬ ‫لليوم‬ ‫وترك‬ ‫الثلج‬ ‫بمحلول‬ ‫باذابته‬ ‫تنقيته‬ 8 NaOH ) % ‫وتم‬ ‫رشح‬ ) ‫بارد‬ ‫محلول‬ ‫باضافة‬ ‫ترسيبه‬ ‫اعادة‬ .1:1 (v/v%) HCL /dstill [10] water ‫مرات‬ ‫عدة‬ ‫وغسل‬ ‫الناتج‬ ‫ترشيح‬ ‫تم‬ , ‫مرتين‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫كررت‬ ‫المستمر‬ ‫التحريك‬ ‫مع‬ ‫تدريجية‬ ‫االضافة‬ ‫وكانت‬ ( ‫في‬ ‫جل‬ ‫السليكا‬ ‫فوق‬ ‫وحفظ‬ ‫طحنه‬ ‫وتم‬ ‫بالهواء‬ ‫وجفف‬ ‫الحار‬ ‫بالماء‬ descator ‫االشعة‬ ‫طيف‬ ‫قياس‬ ‫له‬ ‫واجري‬ ) ‫تحت‬ ‫الحمراء‬ ( ‫رقم‬ ‫والشكل‬ (1 ‫للبوليمر‬ ‫التركيبية‬ ‫الصيغة‬ ‫يبين‬ . ‫للعناصر‬ ‫القياسية‬ ‫المحاليل‬ ‫تحضير‬ ‫مع‬ ‫الالأيوني‬ ‫الماء‬ ‫من‬ ‫ممكنة‬ ‫كميـة‬ ‫أقل‬ ‫فـي‬ ‫الفلز‬ ‫كلوريدات‬ ‫مـن‬ ‫الالزمة‬ ‫األوزان‬ ‫بإذابة‬ ‫القياسية‬ ‫المحاليل‬ ‫حضرت‬ ‫إضافة‬ 2 ‫الى‬ ‫الالأيونـي‬ ‫بالماء‬ ‫الالزم‬ ‫الحجم‬ ‫اكمال‬ ‫ثم‬ ‫المركز‬ ‫الهيدروكلوريك‬ ‫حامض‬ ‫من‬ ‫مل‬ 500 ‫مل.‬ ‫تركيز‬ ‫لتعطي‬ ‫األيونات‬ ‫هذه‬ ‫محاليل‬ ‫من‬ ‫معينـة‬ ‫حجـوم‬ ‫خففت‬ ‫ثـم‬ 100 ppm ‫وقد‬ ‫مختلفة‬ ‫حامضيـة‬ ‫دوال‬ ‫وفـي‬ ‫أيون‬ ‫لكل‬ ‫التحليلية‬ ‫التحضير‬ ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الالأيونـي‬ ‫الماء‬ ‫استعمل‬ [11] ‫ضبط‬ ‫وقـد‬ ‫حامض‬ ‫محلول‬ ‫باستعمـال‬ ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫ت‬ ( ‫بتركيز‬ ‫الصوديوم‬ ‫هيدروكسيد‬ ‫ومحلول‬ ‫الهيدروكلوريك‬ 1 . ‫منهما‬ ‫لكل‬ ) ‫موالري‬ ‫كالبي‬ ‫راتنج‬ , ‫المقدمة‬ ‫النووية‬ ‫الطاقة‬ .[5] ‫قام‬ ‫كما‬ Masaram [6] ‫من‬ ‫كالبي‬ ‫راتنج‬ ‫تحضير‬ ‫من‬ Formaldehyde, Salicylic Acid , ‫الكالبي‬ ‫الراتنج‬ ‫لكفاءة‬ ‫التحليلية‬ ‫القياسات‬ Methylene Diamine Hexa ‫عالية‬ ‫انتقائية‬ ‫له‬ ‫الراتنج‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫ووجد‬ ‫العمود.‬ ‫طريقة‬ ‫باستعمال‬ ‫العناصر‬ ‫ايونات‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫واستعمل‬ ‫است‬ ‫عملت‬ ‫الوجبة‬ ‫طريقة‬ [12] Batch method ‫الطر‬ ‫احدى‬ ‫وهي‬ ( ‫ائ‬ ‫المست‬ ‫ق‬ ‫عملة‬ ‫كفياة‬ ‫لمعرفية‬ ‫التحليليية‬ ‫القياسيات‬ ‫فيي‬ ‫ايونات‬ ‫باتجاه‬ +2 ,Ni +2 ,Cu +3 Fe ‫ايونات‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ +2 ,Pb +2 ,Zn +2 ,Cd +2 Co ‫كيل‬ ‫تحمييل‬ ‫سيعة‬ ‫حسيا‬ ‫فيي‬ ) ‫محيدد‬ ‫ووزن‬ ‫محيدد‬ ‫وزمين‬ ‫معينة‬ ‫حامضية‬ ‫دالة‬ ‫بتاثير‬ ‫الفلزية‬ ‫االيونات‬ ‫لسحب‬ ‫الكالبي‬ ‫الراتنج‬ . ‫اثبت‬ ‫وقد‬ Magesh ‫وجماعته‬ [7] ‫تفاعل‬ ‫من‬ ‫المحضر‬ ‫الراتنج‬ ‫ان‬ Anthralic Acid Formaldehyde , Urea, ‫راتنج‬ ‫رج‬ ‫تم‬ ‫إذ‬ (0.1g) ‫مع‬ ‫الجاف‬ ‫الراتنج‬ ‫من‬ (10ml) ‫بتركييز‬ ‫العنصر‬ ‫أليون‬ ‫المائي‬ ‫المحلول‬ ‫من‬ (100ppm) ‫ميدى‬ ‫عنيد‬ ‫اهميته‬ ‫االيونات‬ ‫من‬ ‫خليط‬ ‫من‬ ‫ايون‬ ‫وفصل‬ ‫عزل‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫الدالة‬ ‫مابين‬ ‫تراوحت‬ ‫والتي‬ ‫أيون،‬ ‫لكل‬ ‫مضية‬ (6-2) ‫عنيدها‬ ‫يبيدأ‬ ‫التيي‬ ‫الحرجة‬ ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫على‬ ‫األعلى‬ ‫الحد‬ ‫ويعتمد‬ . ‫قام‬ ‫كما‬ Shareef ‫وجماعته‬ [8] ‫ه‬ ‫على‬ ‫بالترسب‬ ‫العنصر‬ ‫أيون‬ ‫يأة‬ ‫هيدروكسيد.‬ ‫بنزالديهايد‬ ‫الباراهيدروكسي‬ ‫التكثيفية‬ ‫البلمرة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫كالبي‬ ‫راتنج‬ ‫تحضير‬ ‫من‬ ‫بوساطة‬ ‫طيفيا‬ ‫البوليمر‬ ‫تشخيص‬ ‫وتم‬ , ‫قاعدي‬ ‫وسط‬ ‫في‬ ‫الفورمالديهايد‬ ‫مع‬ ‫والبايوريت‬ RI -FT ‫و‬ HNMR 1 ‫ل‬ ‫المعاملة‬ ‫عملية‬ ‫أجريت‬ ‫مدد‬ ‫بين‬ ‫تراوحت‬ ‫زمنية‬ 0.5h) -(24h ‫المختبر‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫عند‬ ‫كهربائي‬ ‫هزاز‬ ‫باستعمال‬ ‫واستعمال‬ DSC ‫االيونا‬ ‫تجاه‬ ‫الراتنج‬ ‫هذا‬ ‫خصائص‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫الوجبة‬ ‫طريقة‬ ‫واستعملت‬ ‫حراريا‬ ‫دراستها‬ ‫في‬ ( ‫ت‬ +2 ,Hg +2 ,Ni +2 C) 0 (25 ‫ولقد‬ ‫الذري,‬ ‫االمتصاص‬ ‫مطيافية‬ ‫بوساطة‬ ‫الراشح‬ ‫في‬ ‫العنصر‬ ‫تركيز‬ ‫وعين‬ ‫المحاليل‬ ‫رشحت‬ ‫ثم‬ ‫عدت‬ ‫النتائج‬ (Pb ( ‫الزئبق‬ ‫ايون‬ ‫اتجاه‬ ‫انتقائية‬ ‫الراتنج‬ ‫هذا‬ ‫اعطى‬ ‫وقد‬ , +2 (Hg ‫النيكل‬ ‫ايون‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ +2 Ni ‫الرصاص‬ ‫وايون‬ +2 Pb . ‫أي‬ ‫معاملة‬ ‫زمن‬ ‫ألعلى‬ 24h) ) ‫تحميل‬ ‫سعة‬ ‫اعلى‬ ‫بأنها‬ Maximum loading capacity ‫عنصر.‬ ‫لكل‬
	‫دوال‬ ‫في‬ ‫االيوني‬ ‫للتبادل‬ ‫انتقائية‬ ‫قابلية‬ ‫ودرست‬ ‫الراتنج‬ ‫لسطح‬ ‫المورفولوجية‬ ‫الصفات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫وتم‬	C	13	NMR
	‫اآلتي‬ ‫بالترتيب‬ ‫االيونات‬ ‫اتجاه‬ ‫عالية‬ ‫انتقائية‬ ‫الراتنج‬ ‫هذا‬ ‫اعطى‬ ‫وقد‬ ‫لوجبة‬	‫ا‬ ‫وبطريقة‬ ‫مختلفة‬ ‫حامضية‬
										Ni	+2	+2 >Hg	+2 >Zn	>Co	+2	+2 >Pb	>Cd	+2
										‫العملي‬ ‫الجانب‬	-2
	37%	‫فورمالديهايد‬ , ‫بايوريت‬ ,	‫اسد‬ ‫بنزوك‬ ‫امينو‬ ‫بارا‬ : ‫التالية‬ ‫المواد‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬	‫است‬ : ‫عملت‬	‫عملة‬	‫المست‬ ‫المواد‬
	‫لكل‬ ‫الكلوريدات‬ ‫امالح‬ , ‫سلفوكسايد‬ ‫مثيل‬ ‫داي‬ , ‫النتريك‬ ‫حامض‬ , ‫الصوديوم‬ ‫هيدروكسيد‬	, ‫الهيدروكلوريك‬ ‫حامض‬	, ‫ؤشضذ‬
	. ‫بلورة‬ ‫اعادة‬ ‫بدون‬		‫واست‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫ايونات‬ ‫لتحضير‬ ‫والكروم‬ ‫والزنك‬ ‫والنيكل‬ ‫والكادميوم‬ ‫والكوبلت‬ ‫النحاس‬ ‫من‬ ‫عملت‬
	‫الرنين‬ ‫طيف‬ ‫وجهاز‬ , )	FT-IR	( ‫ء‬	‫الحمرا‬ ‫تحت‬ ‫االشعة‬ ‫مثل‬ ‫مطيافية‬ ‫اجهزة‬ ‫عدة‬	‫است‬ ‫جرى‬ ‫عمال‬	:	‫المست‬ ‫االجهزة‬ ‫عملة‬
	‫والمجهر‬	(A.A.	‫الذري(‬ ‫االمتصاص‬ ‫وجهاز‬ ‫للعناصر‬ ‫الدقيق‬ ‫التحليل‬ ‫وجهاز‬ ,	1 (	NMR -H	( ‫المغناطيسي‬ ‫النووي‬
										(DSC .	( ‫التفاضلي‬ ‫المسح‬ ‫ومسعر‬ )	( ‫الماسح‬ ‫االلكتروني‬ SEM

‫المحمل‬ ‫الراتنج‬ ‫من‬ ‫األيونات‬ ‫استعادة‬

  ‫الفلزات‬ ‫اليونات‬ ‫عالية‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫كانت‬ ‫لذلك‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫متبلورة‬ ‫غير‬ ‫صفات‬ ‫هر‬ Ahmed MA et al.; (2010),Synthesis, Characterization, Metal Ion Binding Capacities and Applications of aTerpolymer Resin of Anthranilic acid/Salicylic acid/Formaldehyde, Iranian polymer Journal, 19,8,(635-646). 


	( ‫رج‬ ‫بوساطة‬ ‫الراتنج‬ ‫تنشيط‬ ‫عملية‬ ‫تمت‬ ‫مع‬ ‫المرتبطة‬ ‫األيونات‬ ‫الراتنج(كمية‬ ‫تحميل‬ ‫سعة‬ ‫حسا‬ ‫تم‬ ‫ومنها‬ ‫المحلول‬ ‫في‬ ‫الفلز‬ ‫أيونات‬ ‫تركيز‬ ‫،وقياس‬ ‫المحلول‬ ‫ترشيح‬ 0.1 ( ‫لمدة‬ ‫العناصر‬ ‫أيونات‬ ‫محاليل‬ ‫مع‬ ‫الراتنج‬ ‫من‬ ) ‫غم‬ 24 ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ) ‫ساعة‬ ‫مع(‬ ‫بالهواء‬ ‫تجفيفه‬ ‫بعد‬ ‫نفسه‬ ‫الراتنج‬ ‫رج‬ ‫تم‬ ‫بعدها‬ ‫الراتنج)‬ 10 ‫النت‬ ‫حامض‬ ( ‫من‬ ) ‫مل‬ ‫تركيزه‬ ‫ريك‬ 3 ‫موالري‬ ‫هذه‬ ‫وأجريت‬ ) ‫ترشيح‬ ‫بعد‬ ‫الحامض‬ ‫محلول‬ ‫في‬ ‫عنصر‬ ‫كل‬ ‫أيونات‬ ‫تراكيز‬ ‫قيست‬ ‫،ثم‬ ‫مختلفة‬ ‫زمنية‬ ‫ولفترات‬ ‫العينات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫العملية‬ ‫بوس‬ ‫وذلك‬ ‫منه،‬ ‫الراتنج‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اللهبي‬ ‫الذري‬ ‫االمتصاص‬ ‫مطيافية‬ ‫طة‬ ‫استعمال‬ ‫ب‬ ‫محضرة‬ ‫للعنصر‬ ‫معايرة‬ ‫منحني‬ ‫محاليل‬ ‫استعمال‬ ‫بالترك‬ ‫الحامض‬ ‫النسبة‬ ‫حسا‬ ‫يتم‬ ‫الراتنج‬ ‫من‬ ‫المستعاد‬ ‫العنصر‬ ‫أيونات‬ ‫تركيز‬ ‫وحسا‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫معرفة‬ ‫ومن‬ ‫نفسه،‬ ‫يز‬ ‫لالسترجاع‬ ‫المئوية‬ [13] . ‫والمناقشة‬ ‫النتائج‬ ( ‫الراتنج‬ ‫تشخيص‬ p-ABBF ) : ‫اآلتية‬ ‫الطرائق‬ ‫بوساطة‬ ‫التشخيص‬ ‫تم‬ -( ‫الحمراء‬ ‫تحت‬ ‫االشعة‬ ‫طيف‬ IR -FT ‫النووي‬ ‫الرنين‬ ‫طيف‬ , ) ‫المغناطيسي‬ ( NMR -H 1 ( , ‫التحلل‬ ‫تقنية‬ ‫بواسطة‬ ‫ا‬ ‫حراريا‬ ‫البوليمر‬ ‫ودراسة‬ ‫الجوهرية‬ ‫اللزوجة‬ ‫قياس‬ ‫وتم‬ ‫للعناصر‬ ‫الدقيق‬ ‫والتحليل‬ ‫المجلد‬ ‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬ 03 ( ‫العدد‬ 1 ‫عام‬ ) 7312 Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci. Vol. 30 (1) 2017 ‫طيف‬ ‫الحمراء(‬ ‫تحت‬ ‫االشعة‬ FT-IR ) ‫للراتنج‬ p-ABBF) 1 -4000)cm -(400 ( ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫كما‬ 2 ‫قيم‬ ) ‫الراتنج.‬ ‫لهذا‬ ‫االمتصاص‬ ‫حزم‬ ‫ومواقع‬ ‫المركب‬ ‫اظهر‬ ‫اذ‬ ABBF) -p ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫عريضة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ) 1 -3357)cm ‫لترد‬ ‫تعود‬ ) ( ‫االصرة‬ ‫مط‬ ‫د‬ NH -‫في‬ ) ( 2 NH -Ar ( ‫مع‬ ‫هيدروجينية‬ ‫آصرة‬ ‫تكوين‬ ‫تتضمن‬ ‫والتي‬ ) COOH -Ar ) [14] , ‫عند‬ ‫ضعيفة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫اظهر‬ ‫كما‬ ‫المنطقة‬ 1 -3014)cm ‫الى(‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ) amine -NH -‫الى‬ ‫تشير‬ ‫وهي‬ ) ) -NH -‫البوليمر‬ ‫سلسلة‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫والتي‬ ‫الوسطية‬ ) ‫الثالثي‬ [15] , ‫عند‬ ‫ضعيفة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫وظهور‬ ‫تردد‬ 1 -2372)cm ( ‫الى‬ ‫تعود‬ ) >NH ‫مع‬ ‫المندمجة‬ ) ‫الهيدروكسيل.وظهور‬ ‫عند‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ 1 -(2954)cm ‫المثلين(‬ ‫مجموعة‬ ‫مط‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ -2 CH -‫)في‬ ‫السلسلة‬ ‫البوليمرية‬ [16] , ‫عند‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫وظهور‬ 1 -(2848) cm ( ‫االصرة‬ ‫مط‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ H -C ‫الحلقة‬ ‫في‬ ) ‫االروماتية‬ [17] , ‫حا‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫اظهر‬ ‫كما‬ ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫دة‬ 1 -(1693) cm ‫االصرة‬ ‫مط‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ C=O) ) ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫حادة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫وظهور‬ ‫الحامضية.‬ ‫الكاربوكسيلية‬ 1 -(1606) cm ‫مجموعة‬ ‫مط‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ >C=O) ) ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫متوسطة‬ ‫حادة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫اظهر‬ ‫للبايوريت.كما‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ 1 -cm ( 1560 ‫مجموعة‬ ‫حني‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ ) -N ) H ( ‫الى‬ ‫العائدة‬ ) 2 NH -Ar ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫حادة‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫).ظهور‬ 1 -(1527) cm ‫مجموعة‬ ‫حني‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ H) -N ) ‫الثانوي.‬ ‫االميد‬ ‫مجموعة‬ ‫الى‬ ‫العائدة‬ [18] ‫عند‬ ‫امتصاص‬ ‫حزمة‬ ‫وظهور‬ 1 -(1437) cm ‫االصرة(‬ ‫مط‬ ‫لتردد‬ ‫تعود‬ >C=C< ‫االروماتية.‬ ‫الحلقة‬ ‫في‬ ) ‫حلقة‬ ‫على‬ ‫الرباعي‬ ‫التعويض‬ ‫اما‬ ( ‫الترددات‬ ‫عند‬ ‫متوسطة‬ ‫قمم‬ ‫ظهور‬ ‫بوساطة‬ ‫اثباته‬ ‫تم‬ ‫البنزين‬ (1176,960,841 ‫يعود‬ ‫الذي‬ ( ‫االصرة‬ ‫حني‬ ‫الى‬ C-H .) [19] ‫المغناطيسي‬ ‫النووي‬ ‫الرنين‬ ‫طيف‬ ( N.M.R. -H 1 ) ( ‫مذيب‬ ‫باستخدام‬ ‫المحضر‬ ‫للبوليمر‬ ‫المغناطيسي‬ ‫النووي‬ ‫الرنين‬ ‫تحاليل‬ ‫أجريت‬ DMSO ‫التشخيص‬ ‫نتائج‬ ‫أظهرت‬ ‫اذ‬ ) ‫ذرات‬ ‫مجال‬ ‫تاثير‬ ‫تبادل‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫البوليمرية‬ ‫السالسل‬ ‫تداخل‬ ‫بسبب‬ ‫البوليمري‬ ‫للمركب‬ ‫الهيدروجين‬ ‫ذرات‬ ‫قمم‬ ‫تداخل‬ ( ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫يتضح‬ ‫كما‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫الهيدروجين‬ 3 ‫طيف‬ ‫دراسة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ) ( NMR -H 1 ) ‫للمركب‬ ABBF) -(p ‫لوحظ‬ ( ‫الموقع‬ ‫عند‬ ‫ضعيفة‬ ‫اشارة‬ ‫ظهور‬ 8.87ppm ‫برو‬ ‫الى‬ ‫تعود‬ ‫والتي‬ ) ( ‫لمجموعة‬ ‫العائدة‬ ‫الكاربوكسيلية‬ ‫تون‬ Ar-COOH ) [20] . ( ‫الموقع‬ ‫عند‬ ‫احادية‬ ‫حزمة‬ ‫ظهور‬ ‫وكذلك‬ 7.36ppm ( ‫بروتون‬ ‫الى‬ ‫يعود‬ ‫والذي‬ ) d ‫لمجموعة‬ ‫العائدة‬ ) -NH ( ‫الوسطية‬ C O H N C O ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫تعمالن‬ ‫اللتان‬ ‫كاربونيل‬ ‫مجموعتين‬ ‫بين‬ ‫وقوعها‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ) ‫اكثر‬ ‫لمدى‬ ‫الرزونانس‬ ( ‫البروتون‬ ‫من‬ C ( ‫لمجموعة‬ ‫العائد‬ ) C O N H ) [21] ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫ثالثية‬ ‫حزمة‬ ‫بشكل‬ ‫امتصاص‬ ‫يظهر‬ ‫اي‬ ppm ( -4.11 4.76 ‫للبوليمر.‬ ) ( ‫احادية‬ ‫حزمتين‬ ‫وظهور‬ a,b ‫المواقع‬ ‫في‬ ) ppm ( 6.88-7.26 . ‫االروماتية‬ ‫بروتونات‬ ‫الى‬ ‫تعود‬ ) ‫ح‬ ‫ظهور‬ ‫ولوحظ‬ ‫الموقع‬ ‫عند‬ ‫احادية‬ ‫زمة‬ 3.66)ppm ( ‫بروتونات‬ ‫الى‬ ‫تعود‬ ) 2 NH -( ‫لمجموعة‬ ) 2 NH -Ar ‫واخيرا‬ .) ‫المنطقة‬ ‫عند‬ ‫ثنائية‬ ‫حزمة‬ ‫ضهور‬ ppm ( 3.05 -2.87 ( ‫بروتونات‬ ‫الى‬ ‫العائدة‬ ) 2 CH -‫الجسرية.‬ ‫المثيلية‬ ) ‫للعناصر(‬ ‫الدقيق‬ ‫التحليل‬ C.H.N. ) Elemental Micro Analysis : ‫يلي‬ ‫وكما‬ ‫العملية‬ ‫للنتائج‬ ‫مقاربة‬ ‫نظريا‬ ‫المحسوبة‬ ‫النتائج‬ ‫وكانت‬ ‫المحضر‬ ‫البوليمر‬ ‫للراتنج‬ ‫للعناصر‬ ‫الدقيق‬ ‫التحليل‬ ‫اجري‬ -C=59.52 % (F) ‫و‬ C=58.33 (Cal) , H=5.022 %(F) ‫و(‬ Cal ) H=4.86 , F) ) N=14.357% ‫و‬ N=14.58(Cal) . ‫بوس‬ ‫السطح‬ ‫مورفلوجية‬ ‫دراسة‬ ‫ا‬ ( ‫طة‬ SEM ) ‫باستعمال‬ ( ‫الماسح‬ ‫االلكتروني‬ ‫المجهر‬ SEM ‫مختلفة‬ ‫تكبير‬ ‫درجات‬ ‫وعند‬ ) ( ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫كما‬ 4 ) ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫تمكنا‬ ‫البوليمر‬ ‫الراتنج‬ ‫لسطوح‬ ‫والمميزة‬ ‫المورفولوجية‬ ‫المميزات‬ ‫ي‬ ( ‫يؤدي‬ ‫.اذ‬ ‫المحضر‬ SEM ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫فهم‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫أساسيا‬ ‫ا‬ ‫دورا‬ ) ‫المجلد‬ ‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬ 03 ( ‫العدد‬ 1 ‫عام‬ ) 7312 Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci. Vol. 30 (1) 2017 ( ‫وجود‬ ‫وكذلك‬ ‫للمونيمر‬ ‫الحامضية‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫البلورية‬ ‫الصفة‬ ‫وجود‬ Fring model ‫مابين‬ ‫انتقالية‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ) ( ‫المتبلور‬ ‫الطور‬ Crytstalline ( ‫المتبلور‬ ‫غير‬ ‫والطور‬ ) Amorphous ‫عميقة‬ ‫حفر‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫متراص‬ ‫لسطح‬ ) ] 77 [ ‫هذ‬ ‫.وان‬ ‫ا‬ ‫الراتنج‬ ‫يظ‬ . ‫البوليمر‬ ‫للراتنج‬ ‫الحرارية‬ ‫االستقرارية‬ ‫ي‬ ‫المحضر‬ ‫دراسة‬ ‫تمت‬ ‫باست‬ ‫البوليمري‬ ‫للراتنج‬ ‫الحرارية‬ ‫االستقرارية‬ ‫عمال‬ ( ‫المتغيرة‬ ‫الحرارة‬ ‫ذي‬ ‫الوزني‬ ‫الحراري‬ ‫التحلل‬ TGA ) ( ‫الكالومتري‬ ‫الحراري‬ ‫والتحلل‬ DSC ) ‫و‬ ‫ي‬ ‫الشكل(‬ ‫شير‬ 5 ‫الحراري‬ ‫التحلل‬ ‫منحنيات‬ ‫الى‬ ) ‫خالل‬ ‫والكالومتري.ومن‬ ‫الوزني‬ ‫منحني‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ TGA ‫و‬ DSC ‫وكم‬ ( ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫ا‬ 1 ( ‫و‬ ) 2 ‫التوالي‬ ‫على‬ ) ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫البوليمر‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ٍ ‫عال‬ ‫حراري‬ ‫استقرار‬ ‫بدرجة‬ ‫تمتع‬ ( ‫مجاميع‬ ‫وجود‬ ‫الى‬ ‫يعود‬ ‫والسبب‬ 2 NH -(,) COOH -( ‫اثناء‬ ‫تتفاعل‬ ‫التي‬ ‫حراري‬ ‫استقرار‬ ‫ذات‬ ‫أميدية‬ ‫روابط‬ ‫ذو‬ ‫متشابك‬ ‫بوليمر‬ ‫مكونة‬ ‫التسخين‬ ٍ ‫عال‬ [23] . ‫الجوهرية‬ ‫اللزوجة‬ ‫ايجاد‬ ‫المحضر‬ ‫للبوليمر‬ ‫باست‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحضر‬ ‫البوليمر‬ ‫لزوجة‬ ‫قيست‬ ‫عمال‬ ‫نوع(‬ ‫من‬ ‫فسكوميتر‬ ubbelhode viscometer ) ‫إذ‬ ‫استعمل‬ DMSO ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫وعند‬ ‫المحضر‬ ‫البوليمري‬ ‫الراتنج‬ ‫الذابة‬ 30℃ . ‫الجدول‬ ‫وفي‬ ‫مختزلة‬ ‫ولزوجة‬ ‫نوعية‬ ‫لزوجة‬ ‫الى‬ ‫وتحويلها‬ ‫محلول‬ ‫لكل‬ ‫المستحصلة‬ ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ ‫حسا‬ ‫تم‬ ‫رقم‬ ( 3 ) ‫الرسم‬ ‫من‬ ‫عمليا‬ ‫قيمها‬ ‫تعيين‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ‫الجوهرية‬ ‫واللزوجة‬ ‫المختزلة‬ ‫واللزوجة‬ ‫النوعية‬ ‫واللزوجة‬ ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ ‫قيم‬ ‫يدون‬ ‫ل‬ ‫والتركيز‬ ‫المختزلة‬ ‫اللزوجة‬ ‫بين‬ ‫البياني‬ ( ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫المحضروكما‬ ‫البوليمر‬ ‫لراتنج‬ 6 ‫المحور‬ ‫مع‬ ‫المنحني‬ ‫تقاطع‬ ‫وان‬ ) ‫الجوهرية.‬ ‫للزوجة‬ ‫العملية‬ ‫القيم‬ ‫تمثل‬ ‫هي‬ ‫للصفر‬ ‫مساوية‬ ‫التركيز‬ ‫قيمة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫الصادي‬ ‫المحضر‬ ‫الكالبي‬ ‫الراتنج‬ ‫كفاءة‬ ‫لدراسة‬ ‫التحليلية‬ ‫القياسات‬ ‫الراتنج‬ ‫انتقائية‬ ‫دراسة‬ ‫ا‬ ‫والعوامل‬ ‫العناصر‬ ‫تجاه‬ ‫ال‬ ‫مؤثرة‬ ‫فيها‬ ‫المحضر‬ ‫الراتنج‬ ‫انتقائية‬ ‫دراسة‬ ‫جرت‬ ‫باست‬ ‫العناصر‬ ‫أيونات‬ ‫تجاه‬ ‫عمال‬ ‫وهو‬ ‫معاملة‬ ‫زمن‬ ‫أعلى‬ ‫عند‬ ‫قياسية‬ ‫محاليل‬ ( 24 ‫يكون‬ ‫الفلزي‬ ‫األيون‬ ‫لمحلول‬ ‫ممكنة‬ ‫حامضية‬ ‫دالة‬ ‫أعلى‬ ‫وعند‬ ‫للتحميل‬ ‫القصوى‬ ‫السعة‬ ‫لقياس‬ ‫الالزم‬ ‫الزمن‬ ‫وهو‬ ‫ساعة‬ ) ‫رائق‬ ‫بشكل‬ ‫األيون‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫عند‬ ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫وضبطت‬ , ‫المدروس‬ ‫األيون‬ ‫نوع‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اعتمادا‬ ‫متعكر‬ ‫وغير‬ . ‫المختبر‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫وهنالك‬ ‫في‬ : ‫ومنها‬ ‫بالراتنج‬ ‫األيونات‬ ‫هذه‬ ‫ارتباط‬ -1 ‫المعاملة‬ ‫زمن‬ -2 ‫الحامضية‬ ‫الداله‬ -3 ‫الحراره‬ ‫درجة‬ -4 ‫بالراتنج‬ ‫المرتبط‬ ‫األيون‬ ‫حجم‬ -5 ‫شحنة‬ ‫األيون‬ ‫المعاملة‬ ‫زمن‬ ‫تأثير‬ ‫إن‬ , ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫وتأثير‬ ‫المعاملة‬ ‫زمن‬ ‫تأثير‬ ‫هي‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫في‬ ‫جرت‬ ‫للراتنج‬ ‫التحليلية‬ ‫الكفاءة‬ ( ‫بمعاملة‬ 0.1g ( ‫الدراسة‬ ‫لهذه‬ ‫معاملة‬ ‫كأزمان‬ ‫اآلتية‬ ‫األزمان‬ ‫واختيرت‬ ‫المختلفة‬ ‫الفلزات‬ ‫أيونات‬ ‫محاليل‬ ‫مع‬ ‫الراتنج‬ ‫من‬ ) 24 , 10, 3 , 1 , 0.5 ‫زمن‬ ‫عند‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫لتحديد‬ ‫الدراسة‬ ‫بها‬ ‫جرت‬ ‫التي‬ ‫الحامضية‬ ‫الدوال‬ ‫قيم‬ ‫من‬ ‫قيمة‬ ‫ولكل‬ ‫ساعة‬ ) ( ‫التوازن‬ Equilibrium Time ‫تأثير‬ ‫أما‬ , ‫ا‬ ‫معدوما‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫قليال‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫مقدار‬ ‫فيه‬ ‫يصبح‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وهو‬ ) ‫ع‬ ‫أيون‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫للراتنج‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫درست‬ ‫فقد‬ ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫تأثير‬ ‫لمعرفة‬ ‫الحامضية‬ ‫الدوال‬ ‫مختلف‬ ‫ند‬ ‫واست‬ ‫التحميل‬ ‫سعة‬ ‫على‬ ‫عمال‬ ‫ا‬ ‫حامض‬ ‫لهيدروكلوريك‬ ‫ا‬ ‫وهيدروكسيد‬ ‫لصوديوم‬ . ‫الحامضية‬ ‫الدالة‬ ‫لضبط‬ ‫للبوليمر‬ ‫التحليلية‬ ‫الكفاءة‬ ‫دراسة‬ [p-ABBF] : ‫است‬ ‫عملت‬ ‫للبوليمر‬ ‫التحليلية‬ ‫الكفاءة‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫الوجبة‬ ‫طريقة‬ [p-ABBF] ‫ا‬ ‫دراستها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫األيونات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تجاه‬ ‫وتشمل‬ ‫هذه‬ ( ‫األيونات‬ 3+ ,Cr 2+ ,Zn 2+ ,Cu 2+ ,Co 2+ ,Cd 2+ Ni ) ‫مطيافية‬ ‫بتقنية‬ ‫المحاليل‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األيونات‬ ‫تركيز‬ ‫تعين‬ ‫وتم‬ ( ‫رج‬ ‫بعد‬ ‫اللهبي‬ ‫االمتصاص‬ 10ml ( ‫التركيز‬ ‫ذي‬ ‫المدروس‬ ‫األيون‬ ‫محلول‬ ‫من‬ ) 100ppm ( ‫مع‬ ) 0.1g ‫ولمدة‬ ‫البوليمر‬ ‫من‬ ) 24 ‫كبيرة‬ ‫استجابة‬ ‫األيونات‬ ‫أبدت‬ ‫وقد‬ , ‫ساعة‬ ‫ا‬ . ‫بالتفصيل‬ ‫األيونات‬ ‫درست‬ ‫لذلك‬ ‫البوليمر‬ ‫تجاه‬ 3M HNO ‫لألسترجاع‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫من‬ ‫يزيد‬ ) ( %Recovery ( ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫كما‬ . ) 5 ‫والش‬ ) ‫ك‬ ( ‫ل‬ 19 ) . ‫المست‬ ‫الحامض‬ ‫تركيز‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫استعادتها‬ ‫الى‬ ‫نسبة‬ ‫المختلفة‬ ‫االيونات‬ ‫ترتيب‬ ‫يمكن‬ ‫عمل‬ ‫المعاملة‬ ‫وزمن‬ ] +3 > Cr +2 > Co +2 > Ni +2 > Cu +2 > Cd +2 Zn [ ‫إذ‬ ‫لعنصر‬ ‫استعادة‬ ‫نسبة‬ ‫واقل‬ ‫الزنك‬ ‫الى‬ ‫استعادة‬ ‫اقصى‬ ‫بلغت‬ ‫لكروم‬ . ‫المصادر‬ 1. Shukla, S.R ; Pia ,R.S.and Shendarkar A.D.,(2006), Absorption of Ni(II) Zn(II) and Fe(II) on modified coir fibres .Sep Purif Technol. 47,( 7-147). 2. Ning, R.Y. ; (2002), Desalination , Arsenic removal by reverse osmosis, 143,(237-241). 3.Chunmei ,Niu and Wenhui, Wu,(2007), Sep.Purif Technol., mtdy sndi dr mFefr ndit rydh easFdst tddssndi mr ydttdnibFo eymdnrhFsmrdF bdioe lds dheiiei , 141, (209-214). 4. Harland, C.E.,(1994), Ion exchange: Theory and Practice. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 285. 5. Beauvais, RA. and Alexandratos, SD, (1998), polymer supported reagents for the selective complexation of metal ions: an ovwrview, React Funct polym,36,(113-123). 6. Masram, D.T; Kariya, K.P. and Bhave, N.S., (2007), Synhtesis of resin I: salicylic acid, hexamethylene diamine and formaldehyde and ion-exchange prooerties, e-polymers, 75,(1-12). 7.C. Magesh; Vijayakumar, C.T. and Karunakaran, M., (2010), Anthrannilic acid-urea-formaldehyde terpolymer resin and their ion-exchange properties, Int. J. Chem. Appl, 2,1, (21-32). 8.Shareef, et al.; (2013), Preparation and Analytical Properties of 4-Hydroxybenzaldehyde, Biuret and Formaldehyde Terpolymer Resin,Orinet. J. Chem., 29,4, 1391. 9.Dohre,M.S. et al.; (2014),Removel of Toxic Metal Ions from Water Using Chelation Terpolymer Resin as a Fuction of Different Concentration Time and pH, ISRN Polymer Science, 11, 873520. ‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬ 03 ( ‫العدد‬ 1 ‫عام‬ ) 7312 Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci. Vol. 30 (1) 2017 ( ‫الجدول‬ 0 ) ‫ال‬ ‫الوزني‬ ‫الحراري‬ ‫تحليل‬ Temperature of Complet polymer Pyrolysis (TCP) Decomposition temperature after ) 10 ten minuts(Td Polymer Onset Decomposition Temperature (POD) Copolymers 592 202 178 p-ABBF ( ‫الجدول‬ 2 ‫التح‬ ) ‫ليل‬ ‫الكالومتري‬ ‫الحراري‬ Cross linking temperature ℃ (Tcro) Crystallization temperature TC) ) ℃ Glass transation temperature (Tg) ℃ Coplymers 436.5 245.4 145 p-ABBF 10.Riswan ‫المجلد‬ ( ‫الجدول‬ (3 ‫البوليمري‬
	( ‫الوزني‬ ‫الحراري‬ TGA ( ‫صور‬ ‫من‬ ‫جمعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫المواد.‬ ( ‫الكالومتري‬ ‫الحراري‬ ‫والتحلل‬ ) DSC SEM ‫ال‬ ‫لسطح‬ ) ‫ودراسة‬ ‫المحضر‬ ‫للبوليمر‬ ‫الحراري‬ ‫االستقرار‬ ‫لمعرفة‬ ) ( ‫مكورات‬ ‫وجود‬ ‫لوحظ‬ ‫المحضر‬ ‫راتنج‬ Spherulites )
	‫وان‬ , ‫الراتنج‬	‫ا‬	( ‫بوساطة‬ ‫السطح‬ ‫مورفولوجية‬ ‫لهذ‬ ‫البلورية‬ ‫الطبيعة‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫وهذا‬ ‫نعومة‬ ‫السطح‬ ‫تعطي‬ ‫البلورات‬ ‫متعددة‬ ‫معقدة‬ ‫تشكيالت‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ (SEM .

)‫المدى‬ ‫ضمن‬ ‫المحضر‬ ‫للبوليمر‬ ‫الحمراء‬ ‫تحت‬ ‫االشعة‬ ‫طيف‬ ‫سجل‬ 
‫للراتنج‬ ‫الجوهرية‬ ‫واللزوجة‬ ‫المختزلة‬ ‫واللزوجة‬ ‫النوعية‬ ‫واللزوجة‬ ‫النسبية‬ ‫اللزوجة‬ ‫قيم‬ ‫يدون‬ ‫المحضر‬

  
	7312	‫عام‬ )	1	( ‫العدد‬	03	‫المجلد‬						‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬
	Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci.			Vol. 30 (1) 2017
												)	4	‫الجدول(‬
								.			
		Polymer	C	T	sec	Ƞ	rel	Ƞ	sp	Ƞ	red	[Ƞ],dL/g
						0.03	102	1.03	0.03	1
						0.05	105	1.06	0.06	1.2
		p-ABBF	0.07	108	1.09	0.09	1.285	0.879
						0.1	113	1.14	0.14	1.4

‫أيونات‬ ‫مليغرامات‬ ‫عدد‬ ( 3+ ,Cr 2+ ,Zn 2+ ,Cu 2+ , Co 2+ ,Cd 2+ (Ni ( ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسحوبة‬ 0.1g ‫البوليمر‬ ‫من‬ ) [p-ABBF] ‫كدالة‬ ‫مختلفة‬ ‫حامضية‬ ‫دوال‬ ‫في‬ ‫للزمن‬

  Ibn Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. Sci. Vol. 30 (1) 2017 


	7312	‫عام‬ )	1	( ‫العدد‬	03	‫المجلد‬					‫والتطبيقية‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫الهيثم‬ ‫إبن‬ ‫مجلة‬
												loading	Capacity mg/g resin
			Ions		PH					Time (hr.)
									0.5			1	3	10	24
							2		1.8			2.3	3.6	4.4	5.6
			+2 Co		4		2.7			3.9	5	6.3	6.8
							6		3.2			4.7	6.5	7.2	7.4
							2		1.3			2.2	3	3.9	4.6
							4		1.7			2.5	3.4	4.6	5.4
			Ni	+2		6		2.1			2.9	4.3	5.8	6.5
							7		2.5			3.7	5.1	6.5	7.3
							8		3.1			4.9	5.9	6.9	7.6
							2		0.9			1.7	2.2	2.7	3
			+2 Cu		4		1.9			2.5	2.9	3.5	3.6
							6		2.9			3.9	4.4	5.8	6.5
							2		1.1			1.8	2.3	2.8	3.1
			+2 Zn		4		1.7			2.4	3.9	4.4	4.5
							6		2			3.1	4.5	6.1	6.5
							2		2.4			3.8	4.2	5.1	5.3
			+2 Cd		4		3			4.1	4.4	5.2	5.4
							6		3.3			4.5	4.8	5.4	5.6
							3		1.1			1.3	2.4	2.6	2.8
			Cr +3		4 6		2.2 5.3			3.2 5.8	4.3 6.2	4.6 6.5	5.7 6.8
							7		9			9.3	9.5	9.6	9.8
				. ‫مختلفة‬ ‫معاملة‬ ‫أزمان‬ ‫عند‬	[ [p-ABBF	‫البوليمر‬ ‫من‬ ‫األيونات‬	‫أسترجاع‬ ‫نسبة‬	( ‫الجدول‬ 5 )
				‫المعاملة‬ ‫زمن‬					% ‫االسترجاع‬ ‫نسبة‬
					‫(ساعة)‬	Cr	+3	Co	2+	Ni	2+	2+ Zn	2+ Cd	Cu	2+
					0.5 hr	4.4	21.8	22.5	61.1	27.5	19.3
						1 hr	5.1	23.6	31.4	64.8	33.2	24.4
						3 hr	9.6	27.7	36.2	66.5	45.3	32.6
					10 hr	11.3	30.5	43.4	74.4	64.1	48.2
					24 hr	12.3	32.8	45	75.2	68.4	50.6
‫اسد)‬ ‫بنزوك‬ ‫امينو‬ ‫(بارا‬ ‫من‬ ‫مشتق‬ ‫جديد‬ ‫كالبي‬ ‫بوليمر‬ ‫وتشخيص‬ ‫تحضير‬ ‫كفاءته‬ ‫ودراسة‬ ‫(الفورمالديهايد)‬ ‫مع‬ ‫و(البايوريت)‬ ‫االستخالصي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫تجاه‬ ‫العناصر‬ ‫ايونات‬ ‫الجنابي‬ ‫عمران‬ ‫عباس‬ ‫خالدة‬ ‫عبد‬ ‫زهراء‬ ‫حسوني‬ ‫طابور‬ ‫الكريم‬ ‫الصرفة‬ ‫للعلوم‬ ‫التربية‬ ‫الكيمياء/كلية‬ ‫قسم‬ ( ‫ابن‬ ‫الهيثم‬ ) / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫في:‬ ‫استلم‬ 03 ‫/اذار/‬ 6302 ، ‫في:‬ ‫قبل‬ 01 ‫/نيسان/‬ 6302